Elektrische Leitfähigkeit des Diamanten. 63 



'o 



Einige der wichtigsten Versuche sollen ausführlicher be- 

 schrieben werden. 1. Es wurde eine kleine Diamantplatte, aus 

 einem hellbräunlichen Kapdiamanten geschnitten, verwendet. 

 Der Diamant war in Magnesia eingebettet und das Ganze in 

 eine entsprechende Grube eines genau in den Ofen passenden 

 Graphitblockes gebracht und noch mit Zuckerkohlenpulver 

 verschüttet; als Deckel diente ein zweiter Graphitzylinder. Die 

 Temperatur war zwischen 2000 und 2300°; Korund, Zirkon 

 waren geschmolzen, geglühte Magnesia stark gefrittet. Die 

 Erhitzung dauerte 12 Minuten. 



Der Diamant war ganz schwarz wie ein Carbonado und 

 lag die Möglichkeit, daß er sich in Graphit umgewandelt hatte, 

 vor; die Untersuchung ergab 

 aber, daß es eher eine kohlen- 

 ähnliche Substanz war. Es 

 wurde aber konstatiert, daß 

 die Umwandlung keine tiefge- 

 hende ist. 



Um darüber Gewißheit zu 

 erhalten, wurde das spezifische 

 Gewicht annähernd in Jodme- 

 thylen bestimmt; da er in dieser Pig 5 

 Flüssigkeit mit o=:r3-3 unter- 

 sinkt, so liegt also kein Graphit vor, sondern nur ein ge- 

 schwärzter Diamant. Dieser wurde nun nach der Brodie- 

 Staudenmaier'schen Reaktion auf Graphit untersucht, 

 indem er mit einem Oxydationsgemenge von Kaliumchlorat, 

 Salpetersäure und Schwefelsäure durch 24 Stunden wiederholt 

 behandelt wurde. Die Gelbfärbung, welche durch Entstehung 

 von Graphitsäure sich kund gibt, blieb aus, dagegen war der 

 Diamant bedeutend heller geworden. Seine Härte war dieselbe 

 geblieben. 



Als die Platte auf beginnende Rotglut erhitzt wurde, ver- 

 schwand die Dunkelfärbung nicht ganz, aber teilweise; es 

 blieben nur dunkle Vertiefungen, durch Korrosion entstanden, 

 zurück (Fig. 5). 



2. Derselbe Versuch wurde mit einer anderen Platte, die, in 

 ähnlicher Weise geschützt, jedoch nur mit Zuckerkohle um- 



